464 Osmium. — Amalgamirung des Eisens etc. 



Osmium. 



Dieser Körper, der in dem amorphen Zustande, wie er 

 seither nur bekannt war, wenig Interesse bot, wurde von 

 Sainte- Ciaire Deville und H. Debray in krystallisirtem 

 Zustande erhalten, indem sie den Dampf von Osmiumsäure 

 durch eine rothglühende Porzellanröhre leiteten, deren innere 

 Wandung künstlich mit einer sehr dichten Kohle bedeckt war. 

 Es setzt sich dabei das durch die heisse Kohle reducirte 

 Osmium in zu einer förmlichen E,öhre zusammenhängenden 

 Krystallen ab, die die grösste bekannte Dichtigkeit, nämlich 

 die von 22,477, besitzen. Eine andere Methode, krystallisir- 

 tes Osmium herzustellen, ist folgende: Man löst das pulver- 

 förmige amorphe Osmium in der 3 bis 4 fachen Menge Zinn 

 in einem sehr stark erhitzten Kohletiegel auf und entfernt 

 aus der zusammengeschmolzenen und wieder erkalteten Masse 

 das überschüssige Zinn durch Auskochen mit Salzsäure, wobei 

 Krystalle von Osmium zurückbleiben. (Jowmal de Pharmacie 

 et de Chimie. IV. S6r. Tom. XXIV. p. 37.). Dr. E. H. 



Amalgamiruiig des Eisens und einiger anderer 

 Metalle. 



Cassamajor hielt einen Vortrag in der araeric. ehem. 

 Gesellsch., besprach unter andern das Verfahren von Cailletet 

 und gab folgendes einfaches und billiges Verfahren an, Eisen 

 und einige andere Metalle zu amalgamiren. 



In einem Becherglas übergiesse Quecksilber mit ange- 

 säuertem Wasser und lege das zu amalgamirende Eisen nebst 

 einem Zinkstab hinein. Es entsteht sofort eine lebhafte Was- 

 serstofFentwickelung, das Eisen überzieht sich mit Quecksilber 

 und sinkt in dasselbe ein. Ohne Zinkzusatz tritt wohl 

 eine schwache H-Entwickelung auf der Oberfläche des Eisens 

 auf, aber eine Amalgamirung desselben ist selbst nach 24 Stun- 

 den nicht wahrzunehmen. Der Verbrauch an Zink ist sehr 

 gering; denn es wird nur dann angegriffen, wenn das Eisen 

 oder irgend ein anderes, mehr negativ electrisches Metall als 

 Zink, mit dem Zinkamalgam und der Säux'e in Berührung 

 gebracht wurde. 



Das Eisen wird auf diese Weise nicht oberflächlich 

 mit Quecksilber überzogen, sondern von demselben so durch- 

 drungen , dass seine chemischen und physikalischen Eigen- 

 schaften verändert sind. Wird reines weiches Eisen genommen, 



